DIPYRE. PREHN1T0IDE. -227 



sans aucun doute à la petitesse et à l'éclat assez peu prononcé des 

 faces a 1 , peuvent être considérées comme aussi voisines que pos- 

 sible de celles de la meïonite. Tous les cristaux observés avant 

 ceux dont il vient d'être question ne se composaient que du prisme 

 octogonal m h\ sans terminaisons distinctes. Clivage assez facile 

 suivant m; traces suivant p. Cassure vitreuse. Limpide ou trans- 

 parent, lorsque les cristaux sont inaltérés; translucide quand ils ont 

 subi un commencement de décomposition. Double réfraction assez 

 énergique à un axe négatif. w=l,5o8 s = 1,543 ray. rouges; Dx. 

 Eclat vitreux; soyeux lorsque des cristaux aciculaires sont réunis 

 en faisceaux. Incolore; blanc légèrement jaunâtre ou verdàtre; li- 

 las pâle; devenant blanc de lait en s'altérant. Poussière blanche. 

 Fragile. Dur. = 6 environ. Dens. = 2,646 cristaux fendillés inco- 

 lores, de Libarens près Mauléon; 2,62 cristaux lilacés, de la même 

 localité ; 2,68 cristaux limpides de Pouzac. 



Au chalumeau, blanchit et fond avec bouillonnement en un verre 

 blanc bulleux. Difficilement attaquable par les acides. 



En admettant entre R : Al : Si, R = (Ca, Na), le rapport 1:2:6, 

 la formule s'écrira : 



R s , Al 2 , Si 9 , donnant : Silice o9,08 Alumine 22,54 Chaux 18,38. 



Ces rapports s'appliquent également a une scapolite blanche cristal- 

 lisée, mélangée à du calcaire grenu, de Bolton» 



Analyses du dipyre : a, en cristaux translucides et transpareni^ 

 fendillés, de Libarens, par Delesse; 6, en cristaux transparents, li- 

 lacés, de Libarens, par Pisani; c, en petits cristaux limpides, de 

 Pouzac, par Damour; d, d'une scapolite blanche de Bolton (abstrac- 

 tion faite de 2, S p. 100 d'acide carbonique), par Hermann. 



abc Oxygène d Oxygène 



29,88 



11,48 



,20 



Silice 



55,5 



56,69 



56,22 



29,98 



86,04 





Alumine 



24,8 



22,68 



23,05 



10,74 



23,92 



11,14 



Oxyde ferrique 



» 



» 



» 





1,14 



0,34 



Ox. manganeux 



» 



0,39 



» 





0,14 



0,03 



Chaux 



9,0 



6,85 



9,44 



2,70 j 



9,28 



2,65 



Soude 



9,4 



8,65 



7,68 



1,98 | 4,83 

 0,15) 



8,66 



2,23 



Potasse 



0,7 



0,78 



0,90 



1,27 



0,21 



Magnésie 



» 



0,49 



traces 





0,20 



0,08 



Perle au feu 



» 



4,55 



2,41 





» 







99,4 



101,08 



99,70 



100,65 





Densité : 



2,646 



2,62 



2,65 





2,66 





C'est probablement au dipyre qu'on doit rapporter le prehni- 

 toïde, décrit par C. W. Blomstrand comme ayant une certaine 



